— 757 — 



darauf cm. Dieser Zustand war hier somit nur unbedeutend 

 schneller als in den früheren Versuchen erreicht worden. Der 

 Aufenthalt in Alcohol hatte somit die Durchlässigkeit der Scbliess- 

 häute weder in dem Splint- noch in dem Kernholze der Edel- 

 tanne vermindert. Dass überhaupt die Wiederholung der Versuche 

 etwas geringere Zahlen ergab, hing eben mit der Verminderung 

 der Filtrationsfähigkeit zusammen, die solche Versuche überhaupt 

 nach sich ziehen, auch wenn man durch Erneuerung der Schnitt- 

 flächen dafür sorgt, die hauptsächlichsten Störungen zu be- 

 seitigen. 



Zwei andere, je 7 cm lange Cylinder, die, aus dem Splint, 

 respective dem Kern der Edeltanne dargestellt, 48 Stunden lang 

 in 80 — 90 " C heissem , zeitweise kochendem Wasser gebalten 

 wurden, zeigten sich andererseits wiederum durchlässiger als 

 die beiden vorhergehenden, und zwar weil der Splint vor dem 

 Kochen frischer, der Kern aber noch schwächer verkernt war. 

 Der Splintholzcylinder wurde unter 90 cm Wasserdruck gesetzt, 

 in 25 Minuten hatte sich diese Wassersäule mit der oberen 

 Schnittfläche des Holzcylinders egalisirt. Der Cylinder aus 

 Kernholz erhielt 30 cm Quecksilberdruck. Das Quecksilber 

 sank in 2 Stunden um 22 cm, nach 5 Stunden stand es in 

 beiden Schenkeln des Rohres gleich hoch. 



Endlich benutzte ich noch ganz trocknes Edeltannen-Holz, 

 das Monate lang an der Luft gelegen hatte, zu einem Versuche. 

 Es waren das zwei verschiedene Querscheiben, aus welchen je 

 ein Splintholz- und je ein Kernholzcylinder von 7 cm Länge 

 longitudinal herausgeschnitten wurden. Diese Cylinder hielt ich 

 3 Tage lang in fast siedendem, dann zum Schluss eine Stunde 

 lang in siedendem Wasser. Alle vier Cylinder waren vollständig 

 injicirt, so dass sie untersanken. Hierauf setzte ich diese 



Cylinder unter 65 cm Wasserdruck in die J- Rohre ein. In 

 5 Stunden fiel das Wasser über den Splintholzcylindern um 

 21 cm, beziehungsweise 33 cm, über den Kernholzcylindern um 

 0,5, beziehungsweise um 3 cm. Die geringen Werthe für den 

 Splint werden in diesem Versuch nicht allein durch den Ver- 

 schluss der Schliesshäute veranlasst, sondern auch durch den 

 Umstand, dass die betreff'enden Splintcylinder aus dem Innern 

 grösserer Schaftabschnitte, die langsam an der Luft abstarben. 



